Natürliches System der Eisenmeteoriten. 1049 



Lösungen von Nickel in f-Eisen dar. In der zweiten Reihe 

 können die Mischungen zwischen 35 und 66% Ni als 

 Lösungen der Verbindung Ni 2 Fe in Eisen und die Mischungen 

 zwischen 66 und 100% als Lösungen von Ni 2 Fe in ß-Nickei 

 aufgefaßt werden. In diesem Falle besteht also die Schmelz- 

 kurve aus zwei Ästen, die sich bei zirka 35 % Nickel 

 schneiden. Etwas später haben Ruer und Schütz eine kon- 

 tinuierliche Schmelzkurve gefunden, wonach dann die Eisen- 

 nickellegierungen aus einer Reihe von Mischkrystallen 

 bestehen, die man als Lösungen der Verbindung Ni 2 Fe in 

 überschüsigem f-Eisen, beziehungsweise in ß-Nickel auffassen 

 kann. Nach Taramann würden dann alle meteorischen Nickel- 

 eisen, deren Höchstgehalt an Ni 26*5% beträgt, der eisen- 

 reicheren Mischungsreihe mit bis 35% Nickel angehören. 

 Bezüglich der Struktur zwischen dem technischen Nickel- 

 eisen und dem Meteoreisen besteht nun ein wesentlicher 

 Unterschied. Während im technischen Nickeleisen nach der 

 Krystallisation keinerlei Änderung eingetreten ist, ist eine 

 solche in den meteorischen Nickeleisen vor sich gegangen. 

 Die künstlichen Nickeleisenlegierungen bestehen aus feinen, 

 untereinander homogenen Polyedern, während die Struktur 

 der meteorischen Nickeleisen aus makroskopischem Kamacit 

 und Taenit besteht, also nicht aus einer Krystallart gebildet 

 ist wie im technischen Nickeleisen, sondern aus zwei 

 Krystallarten, dem Kamacit mit 6*5% Ni und dem Taenit 

 mit zirka 35% Ni, welche beiden Gemengteile dann als 

 feinkrystallines Gemenge das dritte Strukturglied, den Plessit, 

 zusammensetzen. Diese im meteorischen Nickeleisen ein- 

 getretene Differenzierung in zwei Krystallarten von nahezu 

 beständiger Zusammensetzung läßt sich nur durch das Vor- 

 handensein einer Mischungslücke im festen Zustande zwischen 

 6*5 bis 35 % Nickelgehalt erklären, entsprechend der Zu- 

 sammensetzung des Kamacits, beziehungsweise des Taenits, 

 welche dann als die Endglieder einer nickelärmeren Mischungs- 

 reihe mit bis 6*5% Ni und einer nickelreicheren Mischungs- 

 reihe mit mehr als 35% Ni aufzufassen wären, d. h. der 

 Kamacit und der Taenit sind als gesättigte Mischkrystalle 

 aufzufassen. 



